( 3o6 ) 



» Dans le cas, au contraire, où l'argile est en excès sur le calcaire 

 (marnes. de Vitry-le-Frànçais), une cuisson modérée produit seulement du 

 silicate de chaux ; l'alumine, séparée par la chaux de sa combinaison avec 

 la silice, reste en grande partie inerte. La prise du ciment ainsi obtenu est 

 due à l'hydratation du silicate pour lequel les analyses des ciments de Vitry- 

 ie-Fran'çais indiquent encore la composition SiO 3 -+- 3CaO + 6HO. 



u La cuisson, poussée à une très-haute température, d'un calcaire où 

 l'argile est en excès, détermine, la combinaison partielle de l'alumine avec 

 la silice et la chaux. Par suite, ces ciments, mis en présence de l'eau, doivent 

 donner lieu à des réactions plus complexes que les précédentes. 



» C'est également la production de silicate et d'aluminate de chaux hy- 

 dratés qui détermine la prise des mortiers formés d'un mélange de chaux 

 grasse avec des pouzzolanes naturelles ou artificielles. Ces composés prennent 

 naissance successivement et lentement par l'action de la chaux sur le silicate 

 plus ou moins complexe qui constitue la pouzzolane; on doit craindre par 

 conséquent que cette action ne soit pas terminée au moment de la solidifi- 

 cation, ce qui pourrait donner lieu, dans certains cas, à des mouvements 

 moléculaires nuisibles. Mais on peut toujours écarter cette cause de décom- 

 position, en faisant digérer, pendant un temps plus ou moins long avant 

 l'immersion, le mélange de la pouzzolane avec la chaux hydratée; les ac- 

 tions chimiques ont alors le temps de se préparer, et le mélange immergé 

 fait prise dans des conditions de stabilité beaucoup plus grandes. 



» En général, les chaux hydrauliques conviennent bien moins que les 

 chaux grasses à la préparation des mortiers de pouzzolane, attendu qu'elles 

 ne peuvent attaquer la silice et l'alumine de la pouzzolane que par l'excès 

 de chaux qu'elles renferment, et surtout parce qu'elles ne permettent que 

 très-difficilement d'obtenir l'hydratation simultanée des diverses combinai- 

 sons de la chaux avec la silice et l'alumine, les unes ayant été produites par 

 voie sèche dans la cuisson du calcaire, les autres ne se produisant que par 

 voie humide et après la confection du mortier. 



» Après avoir ainsi décrit le rôle de la silice et de l'alumine dans les ma- 

 tériaux hydrauliques, les auteurs étudient celui de la magnésie. Cette terre, 

 qui ne se trouve généralement qu'en assez faible proportion dans les cal- 

 caires, se comporte avec la silice et l'alumine d'une manière analogue à la 

 chaux, c'est-à-dire qu'elle forme avec elles des composés susceptibles de 

 s'hydrater et de résister aux actions de la mer mieux même que ceux de 

 chaux. On peut en conclure qu'il serait utile de remplacer la chaux par la 

 magnésie pour fabriquer les mortiers hydrauliques; mais la magnésie n'est 



